Das Bauholz und seine Conservirung. (Fortsetzung.)
Der Volksfreund, 1875-09-05 00:00:00

Das Bauholz und seine Conservirung. (Fortsetzung.) Ans de». Vorhergehenden crgiebt sich, daß die Verarbeitung des Holzes zu feineren Constrnetioneu, z. V. zu Tischlerarbeiten, erst nach völliger Austrocknnng vorgenommen werden darf, weil durch Reißen nnd Werfen des nicht ausgetrocknet verarbeiteten Holzes, die Verbindungen gelockert, die Formen verzogen werden; ist dieses nicht erreichbar, so müssen die Lonstrnctioncn so gewählt werden, daß geringe Vewcgnngen im Holze stattfinden tonnen. Letztes ist schon deshalb nüthig, weil das Holz, selbst wenn es durch Anwendung höherer Temperaturen getrocknet wurde, immer die Eigenschaft behält, wieder Wasser in sich aufzunehmen, sobald es mit diesem selbst oder mit feuchter Luft, feuchten Mauern in Berührung tommt, dabei sein Volumen wieder vergrößert oder quillt. Vei weitem mehr hygroskopisch als die Holzfaser sind die Saftstoffe des Holzes, welche je nach den Holzarten sehr verschieden sind nnd im Wesentlichen ans Farbestoffen, Gerbstoff, Oumnn oder Pflcmzenschleim, Pflanzcneiwciß, ferner aus ätherischen Oelcn, Harzen, Zucker, organischen Säuren und Wasser bestehen. Letztes ist theils Vestandtheil des Saftes, indem die vor» angeführten Stoffe theilweise darin aufgelöst sind, theils ist es von der Faser aufgesogen und als hygroskopisches Wasser im Holze enthalten. Man kann annehmen, daß der Wassergehalt des frisch gefällten Holzes, je nach der Holzart und den sonst darauf einwirkenden Umständen zwischen 20 nnd 60 pCt. variirt; er ist bei weichen Hölzern durchschnittlich grüßer, als bei Hai» teil Hölzern. Liegt gefälltes Holz längere Zeit an der Luft, so verwindert sich der Wassergehalt durch Verdunstung, die Säfte trocknen ein, und die, ein Jahr hindurch im Trocknen der Lnft ausgesetzt gewesenen Hölzer, enthalten noch höchstens 15 bis 20 pCt. Wasser, sie werden als lufttrocken bezeichnet; unter 19 pEt. sinkt der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes nur, wenn es in sehr dünne Theilc gespalten, künstlich getrocknet wird. Kommt indessen trocknes Holz mit Wasser, feuchter Luft oder feuchten Körpern überhaupt wieder in Berührung, so sind es namentlich die Saftstoffe, welche das Wasser aufsaugen, sich in diesem wieder lösen und auch beim Trocknen des Holzes das Wasser am meisten zurückhalten. Versuche haben gezeigt, daß ein Würfel Eichenholz von 0.0092 Kubikmeter Inhalt in einem Zeiträume von drei Jahren, beständig an Gewicht abnahm und hierauf seine Schwere nach dem Feuchtigkeitsgehalt der ihn umgebenden Luft ver> änderte. Die Abnahme feiner Schwere war im ersten Jahre am bedeutendsten und betrug ' 3 des Gesammtgewichts, in den beiden übrigen Jahren nur Vi? des letzten. Beständig unter Wasser befindliches Holzcrlci» det keine nachtheiligen Veränderungen; wird es dagegen bald naß, bald trocken, was in der Regel geschieht, wenn es der Einwirkung der At° mosphürilien ausgesetzt oder beständig mit feucht tcn Körpern, z. V. feuchter Luft, Erde, feuchten Mauern in Berührung gebracht ist, so wird es der Zerstörung bald untcrworfeu, welche durch die Saftstoffe dadurch eingeleitet wird, daß diese bei gewisser Wärme und dem Zutritt von Feuchtigkeit in Gährung und Fäulniß übergehen, an welcher Zersetzung die Holzfafer denn auch mit Theil nimmt. Je nach der Menge der bei diesem Zersetzungsprozeß vorhandenen Feuchtigkeit un« terscheioet man trockne oder nasse Fäulniß des Holzes. Im Zusammenhange mit letzterer erscheint dann auch der gefährlichste Feiud verbauter Hölzer, der Holzschwamm als Beschleuniger der Holzvcrderbniß. Er hat die Eigenschaft, Sauerstoff aus der Luft anzuziehen, in seinen Zellen Kohlensäure zu bilden und auszuhauchen. Der zur Bildung der letzten erforderliche Kohlenstoff wird dabei dem Holze entzogen. Ter Holzichwamm zieht außerdem Wasser aus der Luft an, und träufelt dieses, sowie das, aus der Holzinbstanz gebildete Wasser aus, daher auch die Bezeichnung Thräncnschwamm. Auf diese Weise wird die eine der Existenzbedingungen des Hausschwammes, die Feuchtigkeit, auch auf solche Stellen weiter getragen, welchen sie ursprünglich fremd ist. Nicht zu gehöriger Zeit gefälltes und lockeres, namentlich Splintholz, wird dum Schwämme leichter zerstört, als in der Nadclzeit gefälltes kerniges, namentlich harzreiches Holz; er wuchert uuter günstigen Umstünden sehr schnell und zerstört das Holz bis auf eine dünne Schale, welche dem offenen und hellen Räume zurückgekehrt ist, durchbohrt selbst Mauern, indem die ihn begleitende Feuchtigkeit den Mörtel zerstört. Wo er einmal eingenistet, ist er schwer zu vertreiben. In den meisten Fällen bestehen die wichtigsten und unter allen Umständen /anwendbaren Mittel zur Eonservirung des Bauholzes a. in der Verwendung von gesundem, zur recht:» Zeit gefälltem und vorher möglichst ausgetrocknetem Holze; d. in dem Schutze des letzten vor der Berührung mit feuchten Körpern nnd Anbringung von Lnst- Circulation um dasselbe. Künstliches Austrocknen in geheizten Räumen oder durch überhitzten Dampf, sowie die Entfernung der Saftbcstandthcile durch mechanischen Luftdruck, Auslaugen in Wasser oder durch Wasscrdämpfe kommt bei Bauhölzern ebenso selten in Antuendung, wie das Imprägniren derselben mit Kreosot, Holzessig, Karbolsäure, Theer «. oder Tränkungen mit Erd-, Alkali- oder Metallsalzcn. Geringere Fehler der Bauhölzer sind krummer excentrischer Wuchs, ferner Kernrisse, Eisklüfte, d. h. Spaltungen im Innern des Stammes radial oder ringförmig ; sie machen den Stamm nur zu gewissen Verwendungen, (zu Bohlen, Brettern :c.) untauglich. Schlimmer ist die Kcrnfäule und das Vorkommen ringförmiger fauler Streifen, sowie fauler Aeste, welche meist damit im Zusammenhange stehen. Tie Stellen, cm welchen Aeste dicht am Stamme abgebrochen sind, werden überwallt, d. h. die neu entstehenden Jahresringe überwachsen die offene Stelle von allen Seilen. Bleibt ei» längerer und starker Aststnmmel stehen, so ist Ucberwallung nicht möglich, bevor nicht der Ast abgebrochen ist; dann aber ist die Fäulnis; (Bildung von Schwämmen u. dgl,) meist schon aus dem Aste in den Ttamm übergegangen. Ist die Schmarotzerbildnng sein kräftig, so verhindert sie die Ucberwallung, indem die jungen Holzzellen ebenfalls zerstört werden, die Fäulnis; geht im Stamme immer mehr abwärts und macht den Raum zuletzt hohl. Findet die Uebcrwallung dennoch statt, so wird die Schwammbildung unterdrückt, es gibt dann nur faule Aststcllen. Solchen Nebeln kann nur durch forg'äl» tige forstliche Behandlung des Baumes entgegengetreten werden. Holz zu Bauzwecken muß in derjenigen Jahreszeit gefällt werden, in der die geringste Saftcirmlation im Stamme stattfindet, cilfo im November und Dezember, fpätestens im Januar. Im Safte gefülltes oder rindbrüchigcs Holz besitzt geringere rückwirkende Festigkeit uud unterliegt viel schneller der Füulniß, dem Wnrmfraße und dem Schwämme. Aus vier, von demselben Standorte genommenen, anscheinend gleich gesunden, aber zu verschiedenen Zeiten gefällten Kiefern wurden 4 Balken von 9,»?'" Länge und gleichen 0,i3? auf 0,15.?'" betragenden, rechteckigem Querschnitte gezimmert und in gleicher Weise belastet; es zeigte sich, daß die Tragkraft des im Januar gefällte» Holzes um 12 pCt.. des im Februar gefüllten um 20 pEt. und des im März geschlagenen sogar um 38 pEt. geringer war als die desjenigen Stammes, welcher im Dezember gefällt worden war. Von zwei im feuchten Vodcn vergrabenen Kiefern war die im Februar gefällte in 8 Jahren Verfault, während das Holz der im Dezember gefällten noch nach 16 Jahren hart und fest vorgefunden wurdc. Vrelter ans dcm im Dezember gefällten Holze hatten nach 6 Jahren noch volle Gcvrauchsfähigleit; die ans dcm im März geschlagenen Holze geschnittenen Bretter mußten schon nach 2 Jahren erneuert werden. Zwei Räder wurde» mit Felgen von Buchenholz versehen; bei dem eine», war d«s verwendete Holz im Februar, bei dcm anderen im Dezember gefällt worden. Das erste Nad mußte schon im zweiten Jahre außer Dienst gestellt weiden, das zweite diente dagegen, trotz vielfältiger Benutzung noch das sechste Jahr hindurch. (Lchluß folgt.)